XXIX, 3. Referate. 435 



Auf den Oktaederflächen ist ein fleckiger, moireeartiger Schimmer 

 zu erkennen ; es scheinen winzig kleine Lichtpünktchen reihenförmig 

 parallel einer Oktaederkante angeordnet zu sein; sie schimmern dann, 

 wenn jene Oktaederkante senkrecht zur Einfallsebene des Lichts liegt, 

 der Schimmer tritt also bei Drehung um 360*' dreimal auf. Dabei 

 leuchten je eine Felderart von zwei in einer stumpfen Kante zusammen- 

 stoßenden Oktaederflächen gleichzeitig, wodurch der Eindruck hervor- 

 gerufen wird, als ob die Lichtpunkte ungefähr parallel den Dodekaeder- 

 flachen zu liegen scheinen. Bei den verschiedenen untersuchten Vor- 

 kommen schwankt die Größe der Schimmerfelder in weiten Grenzen. 



Auf geätzten Würfelflächen treten vier Reflexfelder auf, von 

 denen jedes nur in dem Azimut schimmert, wo eine Kante zum 

 Oktaeder senkrecht zur Reflexionsebene liegt. Die reflektierenden 

 Elemente scheinen hier einer Ikositetraederfläche zu entsprechen. 

 Auf geätzten Dodekaederflächen war ein Schimmer seltener zu 

 erhalten : Zuweilen scheinen die schimmernden Elemente den Kanten 

 des Rhombendodekaeders entlang angeordnet, dann scheinen sie auch 

 in der Zone zu jenen beiden Oktaederflächen zu liegen, die auf der 

 geätzten Fläche senkrecht stehen. 



Auch Platten parallel einer Ikositetraederfläche (112) wurden unter- 

 sucht , ebenso angeschliff'ene Platten von körnigen Aggregaten ; die 

 letzteren zeigten gleichfalls Felderteilung, vorausgesetzt daß die Korn- 

 größe nicht zu gering war. Von kristallisierten Vorkommen zeigten 

 keine Felderteilung und keinen orientierten Schimmer Oktaeder aus 

 dem Laacher Trachyt. Versuche mit andern Schmelzmitteln (HF, 

 NaNOg , Borax , Natriumraetaphosphat) ließen nur mit den letzten 

 beiden auf dem Oktaeder Andeutungen eines Aufbaus aus trigonalen 

 Blättchen erkennen. Von andern durchsichtigen Spinellen verrät der 

 Franklinit durch die Felderteilung einen ähnlichen mimetischen Aufbau 

 wie der Magnetit. Die Untersuchung der schimmernden Oberflächen- 

 substanz bei geätztem Magnetit aus Franklinit ergab , daß dieselbe 

 aus Eisenglanz besteht. Die weitere Untersuchung ließ es als wahr- 

 scheinlich erscheinen, daß die den Schimmer verursachenden Blättchen 

 von Eisenglanz erst durch den Schmelzprozeß aus dem an der Ober- 

 fläche vorhandenen FeO entstehen. In scheinbar unveränderten und 

 einheitlichen Magnetitkriställchen bestehen schon Inhomogenitäten ; 

 man kann annehmen, daß der Magnetit eine feste Lösung von Fe203 

 in regulärem FeO darstellt , die in langsamer Entmischung begriff'en 

 ist. Die Struktur des Magnetits wäre also eine ähnliche wie die der 

 sog. anomalen Mischkristalle. V. Dürrfeld {Strasshiirg i. Eis.). 



28* 



